375 OBSERVATIONS SUR LA VHYSlQUE, 



core quelqucs parties de plomb , qii'on faitevaporer en le faifant refondre 

 fur une petite coupelle dans un autre fourneau ; on revivihe enfuite la li- 

 tliarge 6c le teft , ou, fi I'on veut , on s'en fert de nouveau pour imbiber 

 du ciiivre auquel on veut fairs fubir les operations de la liquation, comme 

 au precedent, cftimant le dechet de la litharge Si du tell, & ne comp- 

 tant que fon produit en plomb. 



Les pieces de cuivre dont on a fait couler le plomb qui s'etoit charge 

 de Tarnent , par I'affinite qu'ils one enfcmble, font reftees fur les foyers: 

 on les en arrache , & on les porte a un fourneau de reffuyage , ou, par 

 un feu de bois , on acheve de faire couler le peu de plomb qui pouvoit 

 y etre rede; enfuite on retire les pieces de ce fourneau, pout les porter 

 au raffina^e , oij Ton obtient le cuivre rofette, qui, comme je I'ai deja dir, 

 eft d'une (]ualite trcs-inferieure a celui qu'on retire du mineral jaune ou py- 

 lite CLiivreux. Je viens a prefer.t a mon elTai. 



M.MargrafFayanteffayedetairefondre du cuivre provenu de pyrite cul- 

 vreufedela mine de Freiberg, fans prealablementla faire calciner, & n'ayanc 

 pas reudi, il auroit ete ridicule de tenter la meme epreuvc aprcs un audi 

 lavant maitre, Mais mon experience etoit faire long-temps avant la pu- 

 blication de la (ienne ; & quoiqu'elle ait ete dirigee fur une autre efpece 

 de mineral , je ne doute nulleinent qu'elle ne reulliffe fur le mineral jaune 

 de cuivre. Vous en allez juger i niais je dois vous prevenir que ceci fut 

 un premier effai dirige un peu plus par le caprice que par les regies, & 

 qu'il y auroit fans rontredit beaucoup a changer dans la nianutention & 

 les melanges. Quoi qu'il en foit , je le decris tel qu'il fut execute. 



Je fis faire devant le foufflet d'une forge de Marechal un petit calTin 

 avec du fablon humede , que je regarnis d'un vernis de cendres lavees & 

 delayees dans de I'eau. J'employai une heure & demie \ lailTer fecher fans 

 foufller ce petit caffin , ou )'avois fait un feu de charbon. 



Au bout dece temps , je commcncaia jeter de mon mineral, que j'avois 

 laiffe de la groffeur d'une noix au plus, fut le charbon, & donnai le 

 vent. A mefure qu'il fe fondoit, & cela etoit tres prompt, je projetai 

 de nouveau mineral jufqu'a la concurrence de y liv. pelant. Tout hir 

 fondu dans I'efpace d'une heure & demie , & je retirai une malTe de 

 matte adherente au caflin & a quelque peu de fcories qui la furmontoient ; 

 je Ten detachai avec foin , l<. I'ayant pefee , je trouvai que le dechet avoir 

 ete d'environ ^o liv. par quintal de mineral. L'anrimoine s'etoit evapore 

 en une fumee blanche ttesepaiffe , que le vent du foufflet avoit provoquee 

 & fait volatilifer beaucoup plus prompteraent qu'il ne feroit arrive fans 

 fon intetmede. Cependant il s'dtoit forme un petit regule de ce: anti- 

 moine , qui etoit au-deflbus de la matte. 



Je fis faire un nouveau caffin, abfolument femblable au premier , qui 

 s'etoit enleve avec la matte ; il avoit jj. pouccs & demi de diamctre , 3 pou- 

 cesde profondeut. Jc Je fis chauffer & fecher comme le premier , & y 



ayant 



